## PENDAHULUAN
Pada umunya syarat untuk aplikasi praktis bahan superkonduktor adalah bahan tersebut harus memiliki rapat arus kritis (Jc) yang cukup tinggi dalam orde 10 5 -10 6 A.cm -2 pada suhu T = 77 K [1]. Pada kenyataannya untuk dapat memperoleh Jc tinggi pada superkonduktor oksida terutama sistem YBa 2 Cu 3 O 7-x tidak mudah. Sebab Jc bukan sifat intrinsik superkonduktor dan harga Jc ini
bisa berubah-ubah. Untuk meningkatkan harga Jc, salah satu faktornya adalah mengontrol ukuran serbuk, dan kenyataannya pengontrolan ukuran serbuk juga tidak mudah untuk dilakukan.
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan sintesis superkonduktor sistem YBa 2 Cu 3 O 7-x menggunakan metode reaksi padatan [2]. Pengukuran Jc

## PENGARUH UKURAN SERBUK TERHADAP RAPAT ARUS KRITIS SUPERKONDUKTOR YBa
2 Cu 3 O 7-X
Wisnu Ari Adi 1 , Grace Tj. S. 1 , Didin S. Winatapura 1 , E. Sukirman 1 , Ari Handayani 1 dan Octavianus 2
1 Puslitbang Iptek Bahan (P3IB) – BATAN Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang 15314
2 Fakultas MIPA Jurusan Fisika Universitas Pajajaran Jl. Raya Ssumedang, Bandung

## ABSTRAK
PENGARUH UKURAN SERBUK TERHADAP RAPAT ARUS KRITIS SUPERKONDUKTOR YBa 2 Cu 3 O 7-x . Pengukuran rapat arus kritis (Jc) superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x sebagai fungsi dari ukuran serbuk dengan menggunakan metode four point probe telah dilakukan di laboratorium bidang bahan maju. Untuk memperoleh perbedaan ukuran serbuk pada sampel digunakan 3 ukuran ayakan, yaitu: 100 mesh, 200 mesh dan 300 mesh. Variasi ukuran serbuk terdiri dari 4 bagian, yaitu : -100 mesh (x >150  m), +100/-200 mesh (75 < x  150  m), +200/-300 mesh (49 < x  75  m), dan +300 mesh (x  49  m). Analisis kualitatif menunjukkan bahwa keempat sampel memiliki fasa yang sama dengan suhu transisi kritis (Tc) sebesar 91,1 K. Hasil pengukuran rapat arus kritis (Jc) adalah 14.404, 15.713,19.641, dan 20.951 A.m -2 berturut-turut untuk ukuran serbuk x >150, 75 < x  150, 49 < x  75, dan x  49  m. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran serbuk maka semakin besar harga Jc yang diperoleh sebab densitas sampel semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan prediksi dari Choi dan kawan-kawan bahwa Jc meningkat akibat ukuran serbuk semakin kecil. Namun untuk ukuran serbuk x  75  m kenaikan dJc/dx cukup kecil (awal daerah plateau ). Jadi untuk memperoleh bahan superkonduktor dengan Jc yang cukup tinggi maka diperlukan prekusor dengan ukuran serbuk kurang dari atau sama dengan 75  m.
Kata kunci : Superkonduktor, ukuran serbuk, rapat arus kritis.

## ABSTRACT

## EFFECT OF POWDER SIZE ON THE CRITICAL CURRENT DENSITY OF
SUPERCONDUCTOR YBa 2 Cu 3 O 7-x . The measurements of critical current densities (Jc) on the superconductor YBa 2 Cu 3 O 7-x as a function of powder sizes have been performed by using four point probe method at advance materials division laboratory. In order to obtain different sizes of the samples we used 3 sieve sizes, namely 100, 200, and 300 meshes. The sizes variation of the powder consist of 4 size ranges, namely -100 mesh (x >150  m),+100/-200 mesh, (75 < x  150  m), +200/-300 mesh (49 < x  75  m), and +300 mesh (x  49  m). From the qualitative analysis shown that all four samples have the same phase, with the critical temperature at 91.1 K. The Jc measurement results are 14.404; 15.713; 19.641; and 20.951 A.m -2 , respectively for powder sizes x >150, 75 < x  150, 49 < x  75, and x  49  m. From this experiment we conclude that the smaller of the powder size, the higher Jc value because of the density sampel increases. This result is in agreement with the prediction of Choi et al that the Jc value is increased by decreased the powder sizes [3]. But for powder sizes x  75  m, the increasing of dJc/dx is suite small (plateau range starting). Therefore in order to obtain a high Jc superconductor materials, it is required a precursor with the powder size that smaller or the same as 75  m.
Key words : Superconductor, powder size, critical current density.
Pengaruh Ukuran Serbuk Terhadap Rapat Arus Kritis Superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x (Wisnu Ari Adi)
dilakukan dengan menggunakan metode Four Point Probe (FPP).
Harga Jc yang diperoleh yaitu sekitar 45 A.cm -2 untuk sampel hasil proses sintering dan 10 3 A.cm -2 untuk sampel hasil proses pelelehan. Berdasarkan hipotesis bahwa salah satu faktor untuk dapat meningkatkan harga Jc adalah dengan mengontrol ukuran serbuknya yaitu dengan cara membuat prekusor bahan ini berdasarkan perbedaan ukuran serbuk [3]. Sehingga strukturmikro dari bahan ini dapat dirubah sesuai dengan yang diinginkan.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengaruh dari ukuran serbuk terhadap perubahan harga rapat arus kritis bulk superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x . Diharapkan akan diperoleh prekusor dengan ukuran serbuk yang optimum dan didapatkan Jc yang cukup tinggi.

## METODE PERCOBAAN
Sampel superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x dibuat dengan metode sol-gel dengan mencampurkan bahan penyusun garam-garam nitrat, seperti : Yttrium Nitrat, Barium Nitrat, dan Tembaga Nitrat, pada perbandingan stokiometri unsur Y : Ba : Cu = 1 : 2 : 3. Hasil pencampuran tersebut dimasukkan ke dalam gelas pirex kemudian ditambahkan asam oksalat dan etilen glikol sehingga campuran tersebut berubah warna menjadi biru muda. Proses pencampuran ini disebut dengan sol . Setelah itu campuran dipanaskan pada suhu 100 o C selama 1,5 jam untuk pembentukan gel , kemudian didinginkan kembali sampai suhu kamar. Gel yang sudah terbentuk dipanaskan kembali pada suhu 400 o C selama 2 jam hingga gel tadi berubah menjadi padatan ( solid ) dan warnanya juga berubah dari biru muda menjadi hitam. Pada suhu ini zat-zat organik yang ada di dalam campuran tersebut terurai atau terdekomposisi menjadi CO 2 dan H 2 O [4]. Padatan yang berupa serbuk hasil dekomposisi tersebut dikeluarkan dari gelas pirex dan digerus selama 1 jam di dalam mortal agate . Setelah itu serbuk yang telah digerus, dimasukkan ke dalam crucible untuk dikalsinasi pada suhu 900 o C selama 12 jam. Kemudian serbuk hasil kalsinasi, digerus kembali selama 1 jam. Tahapan berikutnya adalah memisahkan serbuk tadi menjadi 4 bagian berdasarkan kriteria ukuran ayakan ( sieve ) sebagai berikut : -100 mesh, +100 -200 mesh, +200/-300 mesh, dan +300 mesh. Teknik pengukuran serbuk ini disebut dengan metode screening . Metode screening ini menggunakan ukuran ayakan standar ( standard sieve sizes ) seperti yang terlihat pada Gambar 1 [8]. Pada Gambar 1 juga tampak ilustrasi pemisahan serbuk menjadi 4 bagian. Pada ayakan 100 mesh, serbuk yang tertahan pada ayakan tersebut dituliskan –100 mesh, sedangkan serbuk yang lolos pada ayakan 100 mesh dan tertahan pada ayakan 200 mesh dituliskan +100/-200 mesh. Kemudian serbuk yang lolos dari ayakan 200 mesh dan tertahan pada ayakan 300 mesh dituliskan +200/-300 mesh. Dan yang lolos dari ayakan 300 mesh dituliskan +300 mesh.
Serbuk yang sudah dipisahkan tadi ditimbang dengan neraca analitik masing-masing sebanyak 4 gram, kemudian dicetak dalam bentuk pelet (sampel silinder) dengan tekanan 2000 psi (13,8 MPa) dan berturut-turut disebut dengan YBCOM-1, YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4. Sampel-sampel yang telah dicetak tadi disin- ter pada suhu 940 o C selama 10 jam di dalam aliran udara biasa [5]. Keempat sampel hasil sintering tersebut diuji sifat Meissner -nya, yaitu dengan cara : sampel tersebut direndam ke dalam nitrogen cair selama 10 menit, kemudian satu per satu diletakkan di atas permukaan magnet permanen pada suhu nitrogen cair ( T = 77 K ) seperti yang terlihat pada Gambar 2. Apabila sampel melayang di atas permukaan magnet tersebut, berarti bahan tersebut diindikasikan sebagai bahan superkonduktor dan begitu sebaliknya.
Pengamatan strukturmikro sampel dilakukan dengan bantuan SEM ( Scanning Electron Microscope ). Sedangkan kualitas dan kuantitas fasa-fasa yang ada di dalam sampel diamati dengan teknik difraksi sinar-x. Alat yang digunakan adalah Philip Diffractometer type PW1710. Pengukuran pola difraksi sampel dilakukan dengan berkas sinar-x dari Tube anode Cu dengan panjang gelombang,  = 1,54 Å, Mode : continuous-scan, Step size : 0,02  , dan time per step : 0,5 detik. Pengukuran suhu transisi kritis Tc dan rapat arus kritis Jc sampel diukur dengan menggunakan Metode Four Point Probe (MFPP) [6,7]. Dan pengukuran densitas sampel menggunakan piknometer dengan metode Archimedes . Keempat karakterisasi tersebut dilakukan di Puslitbang Iptek Bahan - BATAN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada Gambar 1, sampel YBCOM-1, YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4 memiliki ukuran serbuk seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut.
Gam bar 1. Grafik ukuran ayakan standar ( standard sieve sizes ) [8].
Untuk mengetahui sifat superkonduktivitas sampel, dilakukan pengujian efek Meissner seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.
Pada Gambar 2, keempat sampel tampak melayang
di atas permukaan magnet permanen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apabila medan magnet luar yang diterapkan berubah terhadap waktu, maka bahan ini akan memberikan respon efek perisai yang menolak perubahan medan tersebut. Dalam keadaan ini bahan bersifat diamagnetik sempurna dan lazim disebut bahan berada dalam kondisi Meissner .
Namun apabila suhu bahan meningkat melebihi suhu transisi kritis (Tc) bahan ini, maka bahan tersebut akan kembali ke keadaan normal. Suhu transisi kritis bahan ini adalah 91,1 K seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.
Kurva Tc ini diperoleh dengan mengukur tegangan sampel pada setiap peningkatan suhu [6]. Kemudian data tegangan tersebut dikonversikan menjadi data resistivitas dengan menggunakan persamaan :
 
     I V t 2 ln  
dimana I = 0,1 A dan t = 0,2 cm [7].
Pada Gambar 3 memperlihatkan adanya transisi tajam menuju resistivitas nol pada suhu Tc. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mengalami perubahan sifat transport listrik dari resisitif menjadi superkonduktif. Pada daerah suhu T > Tc, bahan bersifat resistif sehingga bahan memiliki resistansi (  > 0). Sedangkan pada daerah suhu T  Tc, bahan bersifat superkonduktif dimana elektron-elektron tersebut saling
berpasang-pasangan ( pairing ) menurut teori Bardeen Cooper Schrieffer (BCS) sehingga transport listrik tidak mengalami hamburan (  = 0) [9]. Dengan demikian berdasarkan hasil dari kedua pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keempat sampel tersebut adalah superkonduktor.
Setelah keempat sampel tersebut dinyatakan superkonduktor, maka karakterisasi selanjutnya menggunakan difraksi sinar-x untuk mengetahui kemurnian fasa-123 yang terbentuk. Gambar 4 merupakan hasil refinement (penghalusan) pola difraksi sinar-x sampel superkonduktor YBCOM-1, YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4 dengan menggunakan metode Rietveld .
Pada Gambar 4 tersebut tampak pola difraksi hasil analisis dan menunjukkan adanya puncak-puncak yang berimpit dengan profil pola difraksi fasa-123. Hasil refinement memberikan faktor R untuk sampel YBCOM-1, YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4 seperti yang terlihat pada Tabel 2 berikut ini.
Harga dari faktor R ini terlihat cukup kecil, dan faktor S bernilai lebih kecil dari nilai standar Rietveld ( S standar = 1,30). Untuk itu dengan menggunakan metode Rietveld dapat disimpulkan bahwa keempat sampel tersebut memiliki fasa yang relatif sama, yaitu fasa-123. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau menormalisir pengaruh impuritas bahan terhadap hasil pengukuran Jc, sehingga diharapkan bahwa perbedaan hasil pengukuran Jc ini berasal dari pengaruh ukuran serbuk.
Sampel Ukuran mesh Ukuran serbuk (  m) YBCOM-1 -100 x >150 YBCOM-2 +100 / -200 75 < x  150 YBCOM-3 +200 / -300 49 < x  75 YBCOM-4 +300 x  49
Tabel 1. Konversi ukuran mesh menjadi ukuran serbuk
Gambar 2. Efek Meissner
dari sampel YBCOM-4
Gambar 3. Kurva resistivitas bahan terhadap suhu
Sampel R WP
R P R I R F S YBCOM-1 24,74 15,71 18,43 10,00 1,1495 YBCOM-2 21,46 13,52 16,78 9,39 1,1681 YBCOM-3 21,31 13,59 11,10 7,26 1,1181 YBCOM-4 19,83 12,68 10,8 4,77 1,1216 Tabel 2. Faktor R yang diberikan dari hasil refinement
dengan metode Rietveld
Pengaruh Ukuran Serbuk Terhadap Rapat Arus Kritis Superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x (Wisnu Ari Adi)
Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa setiap sampel memiliki batas ukuran serbuk yang berbeda-beda, maka untuk mendukung data tersebut diperlukan karakterisasi berikutnya, yaitu Scanning Electron Microscope (SEM). Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. Pada Gambar 5 terlihat secara jelas adanya perbedaan ukuran serbuk pada masing-masing sampel. Hal ini berarti bahwa preparasi awal pembuatan sampel dengan menggunakan metode screening ini memberikan hasil yang relatif sesuai dengan yang diharapkan setelah masing-masing sampel dilihat menggunakan foto SEM. Dari hasil foto SEM tersebut menunjukkan bahwa ukuran rata-rata serbuk sampel YBCOM-1 relatif lebih besar dibandingkan ukuran rata-rata serbuk sampel YBCOM-2, dan begitupula seterusnya untuk sampel YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4. Hasil ini diduga berkaitan atau berpengaruh terhadap perubahan nilai arus kritisnya. Gambar 6 dan Gambar 7 merupakan kurva peningkatan arus (I) terhadap besarnya perubahan tegangan (V) sebagai fungsi dari resistansi (R) untuk masing-masing ukuran serbuk.
Pada Gambar 6 terlihat bahwa apabila aliran arus semakin dinaikkan sampai pada batas titik kritisnya maka tegangan secara spontan naik dengan tingkat ketajaman dari kenaikan tegangan atau sudut kemiringan kurva dV/dI pada masing-masing sampel berbeda-beda. Dalam hal ini dV/dI tampak mengalami penurunan dari sampel YBCOM-1 ke sampel YBCOM-4 yang berarti bahwa sampel YBCOM-1 memiliki harga resistansi paling besar dibandingkan dengan sampel-sampel yang lain.
Gambar 4. Hasil refinement pola difraksi sinar-x sampel superkonduktor YBCOM-1, YBCOM-2, YBCOM-3, dan YBCOM-4.
20 40 60 80 Sudut 2   1000 800 600 400 200 0
Gambar 5. Hasil foto menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) untuk sampel (a) YBCOM-1, (b) YBCOM-2, (c) YBCOM-3, dan (d) YBCOM-4
(a) (b) (c) (d)
Dari Gambar 7 tampak bahwa semakin kecil ukuran serbuknya maka semakin besar pula harga arus kritisnya, disamping itu juga bentuk kurva menunjukkan adanya kondisi saturasi. Hal ini berarti bahwa apabila ukuran serbuknya dibuat lebih kecil dari sampel YBCOM-4 (x < 49  m) maka kenaikan arus kritisnya tidak terlalu signifikan atau sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila ukuran serbuk semakin kecil maka dV/dI dari titik arus kritisnya semakin kecil atau semakin landai dan arus kritis yang diperoleh akan semakin besar. Untuk memahami fenomena ini perlu ditinjau kembali tentang pemahaman konduktivitas listrik pada bahan superkonduktor dan bahan konduktor biasa.
Keadaan kritis bahan pada Gambar 6 ditunjukkan pada saat bahan tersebut memiliki resistansi nol ( superconductive state ) menuju ke keadaan non superkonduksi (konduktor). Indikasi ini dapat dilihat dari bentuk linieritas antara tegangan dengan arus. Hal ini sangat bersesuaian dengan kaidah Hukum Ohm, dimana tegangan (V) berbanding lurus dengan arus (I).
Perubahan perilaku bahan ini yang semula berada pada keadaan superkonduksi kemudian berubah menjadi
konduktor adalah adanya pemutusan pasangan elektron ( depairing ). Berdasarkan pada teori Bardeen Cooper Schrieffer (BCS) bahwa energi termal yang dihasilkan akibat aliran arus pada bahan sangat mempengaruhi terhadap besarnya energi ( pair interaction energy ) yang diperlukan untuk pembentukan pasangan elektron (pada superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x disebut dengan copper pair . Dan cooper pair ini yang nantinya akan membawa arus super ( super current ) pada bahan superkonduktor tersebut. Pada suhu di bawah suhu transisi kritis (T < Tc), pair interaction energy ini akan semakin besar. Jadi apabila arus yang dialirkan ke bahan semakin besar sehingga menyebabkan energi termal yang dihasilkan juga membesar sampai melebihi besarnya energi kinetik pasangan elektron maka elektron-elektron yang berpasangan tadi akan putus menjadi elektron konduksi seperti yang terjadi pada bahan konduktor. Dengan demikian akan terjadi hamburan elektron oleh ketidakteraturan kisi, yaitu kontribusi tumbukan elektron dengan impuritas, pori ( void ), batas butir yang pada akhirnya akan menimbulkan resistansi pada bahan tersebut.
Dengan kata lain bahwa dengan diberikannya arus eksternal yang berubah terhadap waktu pada bahan tersebut berarti sama juga menyumbangkan energi termal sebesar I 2 Rt . Apabila energi termal yang diterima melebihi energi kinetik pasangan elektron seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori BCS maka terjadi pemutusan pasangan elektron menjadi elektron normal. Pada keadaan ini hubungan V-I bersifat Ohmik seperti halnya konduktor biasa.
Ukuran serbuk mempengaruhi harga dV/dI dan besarnya arus kritis pada masing-masing sampel. Artinya semakin kecil ukuran serbuknya maka harga dV/dI semakin rendah dan besarnya arus kritis semakin besar. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan kerapatan setiap sampel. Besar kecilnya ukuran serbuk ini berpengaruh terhadap besar kecilnya densitas bahan tersebut. Semakin kecil ukuran serbuknya, maka akan semakin besar kerapatannya.
Tingginya kerapatan suatu bahan mempunyai arti bahwa jumlah pori yang terkadung di dalam bahan tersebut semakin kecil, ikatan antar serbuk ( grain coupling ) semakin kuat atau berkurangnya pengaruh weak link , dan luas permukaan kontak antara serbuk yang satu dengan serbuk yang lain semakin besar. Sedangkan ketiga faktor tersebut, yaitu pori, weak link , dan kecilnya luas permukaan kontak antar serbuk merupakan salah satu penyebab timbulnya resistansi pada bahan saat bahan tersebut dialiri arus.
Gambar 8 menunjukkan hubungan antara kerapatan bahan ini terhadap ukuran serbuk. Semakin kecil ukuran serbuk semakin besar kerapatannya sehingga perbedaan harga dV/dI serta perbedaan besarnya arus kritis ini merupakan akibat adanya perbedaan ketiga faktor tersebut. Sebagai contoh pada sampel YBCOM-1, kerapatan bahan cukup rendah berarti pori cukup banyak
Gambar 6. Kurva tegangan, V terhadap arus, I
Arus (A)
Gambar 7. Kurva Ic berbagai jenis sampel
Pengaruh Ukuran Serbuk Terhadap Rapat Arus Kritis Superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x (Wisnu Ari Adi)
sehingga resistansi bahan cukup tinggi seperti yang terlihat pada Gambar 9. Hal ini berakibat apabila arus yang mengalir terus ditingkatkan maka energi termal I 2 Rt akan terus membesar sehingga menyebabkan pemutusan pasangan elektron terjadi lebih cepat dibandingkan dengan sampel yang memiliki kerapatan lebih tinggi. Jadi pada sampel YBCOM-1 akan memiliki arus kritis lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang lain dengan laju kenaikan tegangan atau sudut kemiringan kurva dV/dI tampak lebih besar dibandingkan dengan sampel yang lain.
Tabel 3 merupakan data hasil pengukuran densitas, perhitungan persen densification (D), porositas, dan pengukuran rapat arus kritis masing- masing sampel. Persen densification merupakan rapat massa relatif yaitu persentase perbandingan antara densitas sampel dengan densitas YBa 2 Cu 3 O 7-x standar (  true = 6,2 g.cm -3 ). Sehingga persen densification [10] dapat dihitung berdasarkan persamaan :
Persen densification , % 100   true sampel D  
Sedangkan porositas sampel [10] dapat didekati dengan persamaan :
Porositas, % 100 ) 1 (    true sampel P  
Pada Tabel 3 dan Gambar 9 terlihat bahwa semakin besar kerapatan dan semakin kecil porositas sampel maka semakin tinggi arus kritisnya. Namun persen densification semakin tinggi tampak tingkat kenaikan arus kritis dI/dD tidak terlalu signifikan yang berarti bahwa bahan tersebut sudah dalam kondisi saturasi. Sehingga apabila dihubungkan dengan besarnya ukuran serbuk maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh rapat arus kritis (Jc) sampel yang tinggi cukup diperlukan ukuran serbuk sebesar kurang dari atau sama dengan 75  m (awal daerah plateau ).

## KESIMPULAN
Hasil pengukuran rapat arus kritis (Jc) superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x dengan beberapa variasi ukuran serbuk adalah sebagai berikut: sampel dengan ukuran serbuk x >150, 75 < x  150, 49 < x  75, dan x  49  m berturut-turut memiliki rapat arus kritis Jc 14.404, 15.713, 19.641, dan 20.951 A.m -2 . Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan harga Jc ini adalah kerapatan bahan yang semakin tinggi karena ukuran serbuk yang semakin kecil. Untuk memperoleh bahan superkonduktor dengan Jc yang cukup tinggi maka diperlukan prekusor dengan ukuran serbuk kurang dari atau sama dengan 75  m (awal daerah plateau ).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Gunandjar, S.U. selaku Kepala Puslitbang Iptek Bahan BATAN, almarhum DR. Wuryanto sebagai pelopor kemajuan kelompok superkonduktor, kepada DR. Ridwan selaku Kepala Bidang Bahan Maju P3IB BATAN yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian, kepada Drs. W. Prasuad selaku Pimpro P3IB atas dukungan dana untuk kegiatan uspen ini, kepada DR. Evvy Kartini atas pengarahannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan makalah ini.
Gambar 8. Hubungan antara densitas sampel terhadap ukuran serbuk.
Gambar 9. Hubungan antara kenaikan arus kritis terhadap densification dan porositas bahan
Sampel Kerapatan (g.cm -3 ) Densification (%) Porositas (%) Jc (A.m -2 ) YBCOM-1 4,54 73,23 26,77 14,404 YBCOM-2 5,23 84,35 15,65 15,713 YBCOM-3 5,33 85,97 14,03 19,641 YBCOM-4 5,40 87,09 12,91 20,951 Tabel 3. Hasil pengukuran kerapatan, densification , porositas, dan rapat arus kritis

## DAFTAR ACUAN
[1]. MURAKAMI, M., Supercond. Sci. Technol . 5
(1992) 185-203
[2]. WISNU ARI ADI, E. SUKIRMAN, DIDIN S. W., GRACE TJ. S., M. RIFAI M., dan RIDWAN, Jurnal Sains Materi Indonesia , 3 (3), (2002) 9-14
[3]. C.H. CHOI, S.H. HAN, C. ANDRIKIDIS, and Y.ZHAO, Physica C 282-287 , (1997) 2123-2124
[4]. LIU, RU-SHI, United State Patent, No. 4,977,109, December 11 th , (1990) [5]. SUKIRMAN, E., Pengaruh Distribusi Kekosongan Oksigen pada Superkonduktivitas YBa 2 Cu 3 O 7 , Thesis Master Fakultas Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, (1991)
[6]. WISNU ARI ADI, ENGKIR SUKIRMAN dan DIDIN S. WINATAPURA, Jurnal Sains Materi Indonesia ,
1 (3), (2000).
[7]. WISNU ARI ADI, ENGKIR SUKIRMAN, DIDIN S.
WINATAPURA dan GRACE TJ. SULUNGBUDI,
Majalah BATAN , XXXIV (1/2), (2001)
[8]. RANDAL M. GERMAN, Powder Metallurgy Science, 2 nd Edition, Metal Powder Industries Federation, New Jersey, (1994) 27-79
[9]. BUCKEL, W., Superconductivity , VCH Publisher Inc., NewYork , ( 1991) 112-159 [10]. YAMAGUCHI, T., Characterization Technique for Ceramics , Lecture Subcommittee of Japan Ceram. Soc., (1988).